EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 467 



coercitifs anormalement faibles qui interviennent dans l'aiman- 

 tation initiale, nous trouvons : 



loi qui n'est pas très ditî'éreute, pour les petites valeurs del, de 



trouvé expérimentalement par Radovanovic. L'une et l'autre 

 donnent une asymptote verticale au Point de Curie et d'une 

 manière plus générale l'accroissement rapide de h dans le voi- 

 sinage du Point de Curie observé pour la plupart des substances. 

 Mais d'une part nos expériences sur le nickel, comme d'ailleurs 

 celles de Renger sur le fer et la magnétite, ont donné un maxi- 

 mum à la place de l'asymptote verticale et de l'autre les alliages 

 FejNi et FCsCo ont révélé des lois de variation thermique de h 

 encore plus différentes. Nous aurions donc expliqué tout au plus 

 un des nombreux cas de la variation thermique de h. La pro- 

 portionnalité de cette quantité à l'inverse du champ coercitif 

 reste donc une question ouverte. 



Conclusions 



Pour le nickel, le fer et la magnétite, les expériences de Ra- 

 dovanovic et de Renger avaient montré que les coefficients a et & 

 de la formule de susceptibilité initiale 



k — a + b}î 



sont fonctions de la température et qu'il existe entre ces deux 

 coefficients une relation potentielle de la forme : 



b = Aa' 



Radovanovic a trouvé pour le nickel rc = 4. Renger a trouvé 

 pour le fer x = Vg et pour la magnétite x = 'Vs- 



Nous nous sommes proposé, comme programme de ce travail, 

 d'augmenter les matériaux sur la susceptibilité initiale et sa 



